prop · H103171 · 2014-03-11 00:00:00 — Efter identifiering av komponenterna i en blandning avlägsnas det fiberfrämmande materialet med hjälp av lämplig förbehandling och därefter en av komponenterna, vanligen genom selektiv upplösning (1). Sedan vägs den olösta återstoden och andelen löslig komponent beräknas på viktförlusten. Utom när detta möter tekniska svårigheter bör man först avlägsna det fiberslag som överväger. Det fiberslag som ingår i mindre del bildar återstod. I.3 MATERIAL OCH UTRUSTNING I.3.1 Utrustning I.3.1.1 Filterdeglar och vägglas som är stora nog att hålla sådana deglar eller annan utrustning som ger motsvarande resultat. I.3.1.3 Exsickator med fuktindikerande blågel. I.3.1.4 Ventilerad ugn för torkning av provkroppar i ± . I.3.1.5 Analysvåg med en noggrannhet av . I.3.1.6 Soxhlet extraktionsutrustning eller annan utrustning som ger motsvarande resultat. I.3.2.1 Petroleumeter, redestillerad, kokintervall 40–. I.3.2.2 Övriga reagenser anges i avsnittet för aktuell metod. I.3.2.3 Destillerat eller avjoniserat vatten. Samtliga reagenser ska vara kemiskt rena. I.4 KONDITIONERINGS- OCH PROVNINGSATMOSFÄR Eftersom det är torrvikter som bestäms är det onödigt att konditionera provmaterialet eller att utföra analyser i konditionerad atmosfär. Ta ut ett analysprov som är representativt för laboratorieprovet och tillräckligt stort för att räcka till erforderligt antal provkroppar, vardera om . I.6 FÖRBEHANDLING AV ANALYSPROV (2) När det ingår ett ämne som inte ska medtas vid procentberäkningen (se artikel 19) bör detta avlägsnas före behandlingen med en lämplig metod som inte påverkar några av de övriga fibrerna. I detta syfte avlägsnas fiberfrämmande ämnen som kan extraheras med petroleumeter och vatten genom att analysprovet behandlas i en Soxhlet extraktionsutrustning med petroleumeter med en minsta hastighet av sex cykler . Låt petroleumetern avdunsta från provmaterialet som sedan extraheras genom direkt behandling som innebär att analysprovet blötläggs i vatten i rumstemperatur i och sedan blötläggs i vatten i ± i , medan man rör om då och då. Badförhållandet vätska: analysprov ska vara 100:1. Avlägsna överflödigt vatten från provkroppen genom urkramning, avsugning eller centrifugering och låt det lufttorka. (1) Metod nr 12 är ett undantag. Den grundar sig på bestämning av förekomsten av ett ingående ämne i en av de två komponenterna. (2) Se kapitel 1.1. L 272/26 Europeiska unionens officiella tidning När det gäller elastolefin eller fiberblandningar som innehåller elastolefin och andra fibrer (ull, djurhår, silke, bomull, lin, äkta hampa, jute, manillahampa, alfa, kokos, ginst, rami, sisal, kupro, modal, protein, viskos, akryl, polyamid eller nylon, polyester och elastomultiester) måste det ovannämnda förfarandet anpassas något, genom att petroleumetern ersätts med aceton. När det gäller fiberblandningar som innehåller elastolefin och acetat ska följande förfarande användas som förbehandling. Extrahera analysprovet i i med en lösning som innehåller /l av 50-procentig ortofosforsyra och /l av urea. Badförhållandet vätska: analysprov ska vara 100:1. Skölj analysprovet i vatten, låt rinna av, skölj i en 0,1-procentig natriumbikarbonatlösning och skölj sedan omsorgsfullt i vatten. Om fiberfrämmande ämnen inte kan extraheras med petroleumeter och vatten ska de avlägsnas genom att den ovan beskrivna vattenmetoden ersätts med annan lämplig metod som inte väsentligt förändrar någon av fiber komponenterna. Vad gäller vissa oblekta vegetabiliska fibrer (t.ex. jute och kokos) bör det dock noteras att normal förbehandling med petroleumeter och vatten inte avlägsnar alla naturligt förekommande fiberfrämmande ämnen. Trots detta görs ingen ytterligare förbehandling, såvida provet inte innehåller appretur som är olöslig i både petroleumeter och vatten. Analysrapporterna ska innehålla fullständiga upplysningar om de förbehandlingsmetoder som använts. I.7 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT I.7.1 Allmänna anvisningar I.7.1.1 Torkning Torka , dock högst , ± i en ventilerad ugn med ugnsluckan stängd . Om torkperioden är kortare än måste man väga provexemplaret för att kontrollera att massan har blivit . Massan kan anses ha blivit om variationen är efter ytterligare 60 minuters torkning. Undvik att hantera deglar och vägglas, provkroppar eller återstoder med bara händer vid torkning, kylning och vägning. Torka provkropparna i ett vägglas med locket liggande bredvid i ugnen. Vid torktidens slut tillsluts vägglaset innan det tas ut ur ugnen och snabbt placeras i exsickatorn. Torka filterdegeln i ett vägglas med locket liggande bredvid i ugnen. Vid torktidens slut tillsluts vägglaset innan det tas ut ur ugnen och snabbt placeras i exsickatorn. När annan utrustning än filterdeglar används ska torkningen i ugnen ske på sådant sätt att fibrernas torrvikt kan bestämmas utan förlust. Kyl tills fullständig avkylning av vägglasen har uppnåtts, dock minst och med exsickatorn placerad bredvid vågen. Efter kylning vägs vägglaset efter att det har avlägsnats ur exsickatorn. Väg med en noggrannhet av . Ta ut en provkropp som väger från ett förbehandlat analysprov. Skär garn eller tyg i längder och skilj dem åt så mycket det går. Torka provkroppen i ett vägglas, låt den svalna i exsickator och väg den. Flytta över provexemplaret i aktuellt kärl enligt tillämpligt avsnitt av relevant unionsmetod och väg därefter åter vägglaset omgående. Provexemplarets torrvikt erhålls som mellanskillnad. Slutför analysen enligt tillämpligt avsnitt av relevant metod. Undersök återstoden i mikroskop, eller på annat lämpligt sätt, för att kontrollera att det fiberslag som skulle avlägsnas verkligen har lösts ut. Europeiska unionens officiella tidning L 272/27 I.8 BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Den olösta komponentens massa uttrycks i procent av den totala blandningens massa. Den procentuella andelen löslig komponent erhålls som mellanskillnad. Resultatet beräknas på ren torrvikt som justerats med hänsyn till a) godtagna toleranser och b) nödvändiga korrektionsfaktorer för att den massaförlust som uppstår under förbehandlingen och analysen ska beaktas. Beräkningarna ska utföras med användande av formeln i I.8.2. I.8.1 Beräkning av den procentuella andelen olöslig komponent på basis av ren torrvikt utan beaktande av förlust av fibermassa under förbehandlingen 100 rd P1% ¼ m P1 % är den procentuella andelen ren, torr olöslig komponent, m är provexemplarets torrvikt efter förbehandling, r är återstodens torrvikt, där korrektionsfaktorn för viktförlust hos den olösliga komponenten i reagensen under analysen. Lämpliga värden för d ges i relevant avsnitt under varje metod. Dessa värden för d är naturligtvis de normalvärden som gäller för kemiskt opåverkade fibrer. I.8.2 Beräkning av den procentuella andelen olöslig komponent baserad på ren torrvikt justerad med hänsyn till godtagna toleranser och i tillämpliga fall korrektionsfaktorer för massaförlust under förbehandlingen P1A % är den procentuella andelen olöslig komponent justerad med hänsyn till godtagna toleranser och viktför lust under förbehandlingen, är den procentuella andelen ren, torr, olöslig komponent som beräknats enligt formeln i I.8.1, är den godtagna toleransen för den olösliga komponenten (se bilaga IX), är den godtagna toleransen för den utlösta komponenten (se bilaga IX), är den procentuella förlusten av den olösliga komponenten som erhålls genom förbehandling, är den procentuella förlusten av den utlösta komponenten som erhålls genom förbehandling. Den procentuella andelen av den andra komponenten är P2A % = 100 – P1A %. Där en särskild förbehandling har använts, ska värdena för b1 och b2 om möjligt bestämmas genom att var och en av de enskilda fiberslagen förbehandlas enligt tillämpad analysmetod. fibrer är fibrer som är fria från fiberfrämmande ämnen, förutom ämnen som de normalt innehåller (antingen naturligt förekommande eller genom tillverkningsprocessen), i det tillstånd (oblekta, blekta) de befinner sig i hos det material som ska analy seras. Om det inte finns några rena separata fiberbeståndsdelar, som använts vid tillverkningen av det material som ska analyseras, ska man använda sig av de genomsnittsvärden för b1 och b2 som erhållits vid de provningar som utförts på sådana rena fibrer som liknar dem som finns i den blandning som ska undersökas. Om den normala förbehandlingen genomförs genom extraktion med petroleumeter och vatten kan man i all mänhet bortse från korrektionsfaktorn b1 och b2 utom i fråga om oblekt bomull, oblekt lin och oblekt hampa, där förlusten på grund av förbehandlingen är konventionellt fastslagen till och i fråga om polypropylen till . Vad beträffar andra fibrer har man konventionellt fastslagit att man kan bortse från förluster på grund av förbehandlingen vid beräkningen. L 272/28 Europeiska unionens officiella tidning Metod för kvantitativ analys genom separation Denna metod är tillämplig på alla typer av textilfibrer förutsatt att de inte bildar en intim blandning och att det är möjligt att skilja dem åt för hand. Efter identifiering av komponenterna i textilvaran avlägsnas det fiberfrämmande materialet genom lämplig för behandling och fibrerna för hand, torkas och vägs varpå varje fibers andel i blandningen Vägglas eller annan utrustning som ger motsvarande resultat. Exsickator med fuktindikerande blågel. Ventilerad ugn för torkning av provkroppar i ± . Analysvåg med en noggrannhet av . Soxhlet extraktionsutrustning eller annan utrustning som ger motsvarande resultat. Torsionsprovare eller liknande utrustning. Petroleumeter, redestillerad, kokintervall till . Destillerat eller avjoniserat vatten. Samtliga reagenser ska vara kemiskt rena. Se punkt I.4. Se punkt I.5. Se punkt I.6. Ta ut ett provexemplar som väger från ett förbehandlat analysprov. Om är mycket fint kan analysen göras på en längd som är oavsett massa. Klipp i lagom stora bitar och skilj fibertyperna åt med en nål och om så krävs med en torsionsprovare. fibertyper som erhålls på detta sätt placeras i förvägda vägglas och torkas ± tills man får en massa enligt beskrivningen i I.7.1 och I.7.2. Ta ut ett provexemplar som väger från ett förbehandlat analysprov. Inga stadkanter får ingå och kanterna ska vara noggrant putsade för att undvika fransning. Fibrerna ska löpa parallellt med väft- eller varp trådarna eller, i trikåväv, parallellt med längsgående eller tvärgående maskrader. Skilj de olika fibertyperna åt, samla ihop dem i förvägda vägglas och förfar i enlighet med II.8.1. Europeiska unionens officiella tidning L 272/29 BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Varje fiberkomponents massa uttrycks i procent av blandningens totala massa. Resultatet beräknas på ren torrvikt som justerats med hänsyn till a) godtagna toleranser och b) erforderliga korrektionsfaktorer för den massaförlust som uppstår under förbehandlingen. Beräkning av den procentuella andelen olöslig komponent på basis av ren torrvikt utan beaktande av förlust av fibermassa under förbehandlingen. P1 % är den procentuella andelen av den första rena, torra komponenten, II.9.2 För beräkning av den procentuella andelen av varje komponent som justerats med hänsyn till godtagna toleranser och i tillämpliga fall korrektionsfaktorer för massaförlust under förbehandlingen, se I.8.2. Precisionen som anges i de olika metoderna avser reproducerbarheten. Reproducerbarheten syftar på tillförlitligheten, dvs. den inbördes överensstämmelsen mellan experimentellt fram tagna värden, erhållna vid olika laboratorier eller vid olika tillfällen, vid användning av samma analysmetod på provexemplar från en identiskt överensstämmande blandning. Reproducerbarheten anges av konfidensintervallet för resultaten vid konfidensnivå. Förutsatt att metoden har tillämpats på en identiskt överensstämmande blandning, kommer skillnaden mellan två resultat i en serie analyser, gjorda vid olika laboratorier, därför att överskrida konfidensintervallet endast i 5 fall av 100. Ange att analysen har utförts i enlighet med denna metod. Redovisa alla detaljer som rör en särskild förbehandling (se I.6). Redovisa de enskilda resultaten och det aritmetiska medelvärdet, samtliga med noggrannheten 0,1. Viskos, kupro eller vissa typer Myrsyra, m/m Svavelsyra, m/m Akrylfibrer, vissa modakrylfibrer Koldisulfid/aceton, 55,5/44, L 272/30 Europeiska unionens officiella tidning Svavelsyra, m/m Klorfibrer (homopolymerer av vinylklorid), elastolefin eller Klorfibrer, vissa modakrylfibrer, vissa elastanfibrer, acetatfibrer, Het myrsyra, m/m ACETAT OCH VISSA ANDRA FIBERSLAG Denna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen, tillämplig på binära fiberblandningar av 1.acetat (19) med 2.ull (1), djurhår (2 och 3), silke (4), bomull (5), lin (7), äkta hampa (8), jute (9), manillahampa (10), alfa (11), kokos (12), ginst (13), rami (14), sisal (15), kupro (21), modal (22), protein (23), viskos (25), akryl (26), polyamid eller nylon (30), polyester (35), elastomultiester (45), elastolefin (46) och melamin (47). Metoden får under inga förhållanden användas för acetatfibrer som har avacetylerats på ytan. Acetatfibrerna löses ut med aceton från en känd torrvikt av blandningen. Återstoden samlas, sköljs, torkas och vägs. Dess massa, vid behov korrigerad, anges som procentuell andel av blandningens torrvikt. Den procentuella andelen acetat erhålls som mellanskillnad. 3.UTRUSTNING OCH REAGENSER (andra än de som anges i de allmänna anvisningarna) Erlenmeyerkolv med glaspropp, minsta kapacitet Följ de allmänna anvisningarna och fortsätt sedan på följande sätt: Tillsätt aceton per gram provexemplar till provexemplaret i Erlenmeyerkolven. Kolven ska ha en minsta kapacitet på . Skaka kolven och låt den stå i rumstemperatur. Rör om då och då. Häll därefter vätskan genom den vägda filterdegeln. Upprepa behandlingen ytterligare två gånger (totalt ) men endast , så att den totala behandlingstiden med aceton blir . Häll över återstoden i filterdegeln. Skölj ur återstoden i filterdegeln med aceton och avvattna genom avsugning. Fyll filterdegeln med aceton och låt den avvattnas under självtryck. Avvattna slutligen genom avsugning, torka, låt degeln svalna och väg den med innehåll. Europeiska unionens officiella tidning L 272/31 5.BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräkna resultatet enligt de allmänna anvisningarna. Värdet för d är 1,00 utom för melamin, där d är 1,01. För en homogen textilblandning ska konfidensintervallet för de erhållna resultaten inte överstiga ± 1 vid konfidensnivå. VISSA PROTEINFIBRER OCH VISSA ANDRA FIBERSLAG (Metod med användande av hypoklorit) Denna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen, tillämplig på binära fiberblandningar av 1.vissa proteinfibrer: ull (1), djurhår (2 och 3), silke (4), protein (23) med 2.bomull (5), kupro (21), modal (22), viskos (25), akryl (26), klorfibrer (27), polyamid eller nylon (30), polyester (35), polypropylen (37), elastan (43), glasfiber (44), elastomultiester (45), elastolefin (46) och melamin (47). Om olika proteinfibrer förekommer ger metoden den totala mängden men inte de enskilda kvantiteterna. Proteinfibrerna i en känd torrvikt av blandningen löses ut med en hypokloritlösning. Återstoden samlas, sköljs, torkas och vägs. Dess massa, vid behov korrigerad, anges som procentuell andel av blandningens torrvikt. Den procentuella andelen torr proteinfiber erhålls som mellanskillnad. För beredning av hypokloritlösningen kan antingen litiumhypoklorit eller natriumhypoklorit användas. Litiumhypoklorit rekommenderas när endast ett mindre antal analyser ska utföras eller för analyser som utförs med ganska långa intervaller. Anledningen till detta är att den procentuella andelen hypoklorit i litiumhypoklorit i fast form – till skillnad mot natriumhypoklorit – är praktiskt taget . Om den procentuella andelen hypoklorit är känd behöver hypoklorithalten inte kontrolleras jodometriskt för varje analys, eftersom en vägd del av litiumhypoklorit kan utnyttjas. 3.UTRUSTNING OCH REAGENSER (andra än de som anges i de allmänna anvisningarna) a)Erlenmeyerkolv med glaspropp, minsta kapacitet . b)Termostatreglerad behållare, inställbar till 20 ± . Denna består av en nytillredd lösning som innehåller 35 ± /l aktivt klor (ca 1 M) till vilken tillsätts 5 ± /l i förväg upplöst natriumhydroxid. Upplös litiumhypoklorit som innehåller aktivt klor (eller som innehåller aktivt klor) i ca destillerat vatten, tillsätt natriumhydroxid upplöst i ca destillerat vatten och fyll på till med destillerat vatten. Den nytillredda lösningen behöver inte kontrolleras jodometriskt. Denna består av en nytillredd lösning som innehåller 35 ± /l aktivt klor (ca 1 M) till vilken tillsätts 5 ± /l i förväg upplöst natriumhydroxid. Kontrollera lösningens innehåll av aktivt klor jodometriskt före varje analys. b)Ättiksyra, utspädd lösning. isättika späds med vatten till . L 272/32 Europeiska unionens officiella tidning Följ de allmänna anvisningarna och fortsätt sedan på följande sätt: Blanda ca av provexemplaret med ca hypokloritlösning (litium- eller natriumhypoklorit) i 250 ml-kolven och skaka kraftigt så att provexemplaret blöts ordentligt. Håll sedan flaskan varm vid en temperatur av i en termostatreglerad behållare och skaka kraftigt eller åtminstone med jämna mellanrum. Eftersom utlösningen av ull försiggår exotermiskt måste re aktionsvärmen med denna metod fördelas och avlägsnas. Annars kan betydande fel uppstå på grund av den begynnande utlösningen av de olösliga fibrerna. Filtrera innehållet i kolven genom en vägd filterdegel och för över allt återstående fibermaterial till filterdegeln genom att skölja kolven med en liten mängd hypokloritreagens. Avvattna degeln genom avsugning och skölj återstoden med i tur och ordning vatten, utspädd ättiksyra och vatten. Avvattna genom avsugning efter varje sköljning. Låt varje sköljvätska självrinna innan avsugning sker. Avvattna slutligen genom avsugning, torka, låt degeln svalna och väg den med innehåll. 5.BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräkna resultatet enligt de allmänna anvisningarna. Värdet för d är 1,00 utom för bomull, viskos, modal och melamin där d är 1,01 och för oblekt bomull där d är 1,03. För en homogen textilblandning ska konfidensintervallet för de erhållna resultaten inte överstiga ± 1 vid konfidensnivå. VISKOS, KUPRO ELLER VISSA TYPER AV MODAL OCH VISSA ANDRA FIBERSLAG (Metod med användande av myrsyra och zinkklorid) Denna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen, tillämplig på binära fiberblandningar av 1.viskos (25) eller kupro (21), inklusive vissa typer av modalfiber (22), med 2.bomull (5), elastolefin (46) och melamin (47). Om modal ingår ska en förberedande provning göras för att kontrollera om detta fiberslag löses av reagensen. Metoden är inte tillämplig på blandningar där bomullen har utsatts för omfattande kemisk nedbrytning, inte heller då komponenten av viskos eller kupro bara delvis upplöses på grund av förekomst av vissa färgämnen eller appreturer som inte helt kan avlägsnas. Viskos-, kupro- eller modalfibrerna ska lösas ut från en känd torrvikt av blandningen med en reagens sammansatt av myrsyra och zinkklorid. Återstoden samlas, sköljs, torkas och vägs. Dess korrigerade vikt anges som procentuell andel av blandningens torrvikt. Den procentuella andelen viskos, kupro eller modal erhålls som mellanskillnad. 3.UTRUSTNING OCH REAGENSER (andra än de som anges i de allmänna anvisningarna) a)Erlenmeyerkolvar med glaspropp, minsta kapacitet . b)Utrustning för att hålla kolvarna vid en temperatur av ± . a)Lösning innehållande smält vattenfri zinkklorid och vattenfri myrsyra som späds med vatten tills massan blir (dvs. 20 viktdelar smält vattenfri zinkklorid till 80 viktdelar m/m myrsyra). Europeiska unionens officiella tidning L 272/33 I detta sammanhang hänvisas till punkt I.3.2.2, som föreskriver att samtliga reagenser ska vara kemiskt rena. Dessutom är det av största vikt att endast använda smält vattenfri zinkklorid. b)Ammoniakhydroxidlösning: Späd koncentrerad ammoniak (relativ densitet : 0,880) med vatten till . Följ de allmänna anvisningarna och fortsätt sedan på följande sätt: Placera provexemplaret i kolven som Tillsätt myrsyra/zinkkloridreagens, som förvärmts till , per gram provmaterial. Sätt i proppen och skaka kolven kraftigt. Håll kolven med innehåll vid och skaka kolven en gång . Filtrera innehållet i kolven genom den vägda filterdegeln. För att allt fibermaterial ska överföras till filterdegeln sköljs kolven ur med reagenslösningen. Skölj med ytterligare reagenslösning som förvärmts till . Skölj återstoden i degeln grundligt med 40-gradigt vatten. Skölj det återstående fibermaterialet med ca kall ammoniaklösning (punkt 3.2 b) och se till att fibermaterialet är fullständigt nedsänkt i lösningen (1). Skölj därefter grundligt med kallt vatten. Låt varje sköljvätska självrinna innan avsugning sker. Avvattna slutligen den återstående vätskan genom avsugning, torka, låt degeln svalna och väg den med innehåll. 5.BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräkna resultatet enligt de allmänna anvisningarna. Värdet för d är 1,02 för bomull, 1,01 för melamin och 1,00 för elastolefin. För en homogen textilblandning ska konfidensintervallet för de erhållna resultaten inte överstiga ± 2 vid konfidensnivå. POLYAMID ELLER NYLON OCH VISSA ANDRA FIBERSLAG (Metod med användande av myrsyra) Denna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen, tillämplig på binära fiberblandningar av 1.polyamid eller nylon (30) med 2.ull (1), djurhår (2 och 3), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskos (25), akryl (26), klorfiber (27), polyester (35), polypropylen (37), glasfiber (44), elastomultiester (45), elastolefin (46) och melamin (47). Som nämnts ovan är metoden också tillämplig på blandningar med ull, men om ullinnehållet överstiger ska metod nr 2 användas (utlösning av ull i en alkalisk natrium- eller litiumhypokloritlösning). Polyamid- eller nylonfibern löses ut med myrsyra från en känd torrvikt av blandningen. Återstoden samlas, sköljs, torkas och vägs. Dess massa, vid behov korrigerad, anges som procentuell andel av blandningens torrvikt. Den procentuella andelen polyamid eller nylon erhålls som mellanskillnad. 3.UTRUSTNING OCH REAGENSER (andra än de som anges i de allmänna anvisningarna) (1) För att säkerställa att det återstående fibermaterialet är fullständigt nedsänkt i ammoniaklösningen kan t.ex. filterdegeln förses med en kran med hjälp av vilken tillförseln av ammoniaklösning kan regleras. L 272/34 Europeiska unionens officiella tidning Erlenmeyerkolv med glaspropp, minsta kapacitet . a) Myrsyra (m/m, relativ densitet : 1,186). Späd m/m myrsyra (relativ densitet : 1,204) med vatten till . Alternativt kan 98–myrsyra (relativ densitet : 1,220) med vatten till . Lösningens koncentration är inte kritisk inom intervallet 77–m/m myrsyra. b)Ammoniak, utspädd lösning: Späd koncentrerad ammoniak (relativ densitet : 0,880) med vatten till . Följ de allmänna anvisningarna och fortsätt sedan på följande sätt: Tillsätt myrsyra per gram provmaterial till provexemplaret i kolven som ska ha en minsta kapacitet på . Sätt i proppen, skaka kolven så att allt provmaterial blir genomblött. Låt kolven stå i rumstemperatur. Skaka då och då. Filtrera innehållet i kolven genom den vägda filterdegeln. För att allt fibermaterial ska överföras till filterdegeln sköljs kolven ur med lite myrsyra. Avvattna genom avsugning och skölj återstoden med i tur och ordning myrsyra, hett vatten, utspädd ammoniak och slutligen kallt vatten. Avvattna filterdegeln genom avsugning efter varje sköljning. Låt varje sköljvätska självrinna innan avsugning sker. Avvattna slutligen genom avsugning, torka, låt degeln svalna och väg den med innehåll. 5.BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräkna resultatet enligt de allmänna anvisningarna. Värdet för d är 1,00 utom för melamin, där d är 1,01. För en homogen textilblandning ska konfidensintervallet för de erhållna resultaten inte överstiga ± 1 vid konfidensnivå. ACETAT OCH VISSA ANDRA FIBERSLAG